作成日
改定日

2022年10月1日

山本窯業化工株式会社
施工仕様書
用途
適用下地
施工不可部位｢セラグラニーSi W₃｣(単ガン仕様)
住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他の建築物（新築・改修）の内外壁面。
旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面、セメントモルタル面、プレキャストコンクリート部材、ＡＬＣパネル、その他各種板・ボード類等。
天端（笠木・手すり・セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

※ 本施工の前に必ず試験塗装を行い、希釈量（粘度）・塗付量（厚み）・色調等を確認し、標準見本が再現できるよう確認してください。
※ 表中の数値は標準状態および塗装面が平滑時の値です。施工時期・下地の形状・状態により、多少の差異を生じる事があります。間隔時間は気温23℃(湿度50%)の場合ですが、低温・高湿等で乾燥条件が悪い環境の場合は間隔時間を長めにとってください。

【シングル目地】 単ｶﾞﾝによる施工(厚み2.5～3.0㎜)

34

所要量
使用器具回数
間隔時間（kg/㎡）
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
下地調整 ・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理および下地調整をしてください。
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材塗布など）
・リシンガン、万能ガン
目地着色材
20kg
口径：4㎜
目地着色
0.15～0.4
1～2
24時間以上
圧力：390～590KPa
清水0～2kg・ウールローラー
墨出し
設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。
目地棒貼付 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

5捨吹き

工程

12

使用材料名と調合割合

セラグラニーSi W₃(A材)20kg
0.7～1.0

清水0～1.0kg

・リシンガン、万能ガン
口径：5～6㎜
圧力：490～590KPa

20kg
3.8～4.80～1.0kg
20kg
7 模様吹き0.35～0.5 ・タイルガン
0～1.0kg
口径：6～10㎜
20kg
8 模様吹き
0.35～0.5 圧力：290～590KPa
0～1.0kg
20kg
9 戻し吹き0.4～0.60～1.0kg
10 離形紙取り 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。
主材表面の水分がなくなる頃に、凸部をｳｰﾙローラーで軽く押さえます。
11 押え
12 目地棒除去 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。
6下吹き

セラグラニーSi W₃(A材)清水
セラグラニーSi W₃(B材)清水
セラグラニーSi W₃(C材)清水
セラグラニーSi W₃(A材)清水

1ﾍﾟｰｼﾞ

1

3時間以上

1追い吹き

1追い吹き

1追い吹き

10～10分

【江戸切目地】

単ガンによる施工 (厚み4.5～5.0㎜)

3
4所要量
使用器具回数間隔時間（kg/㎡）
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
下地調整 ・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理および下地調整をしてください。
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材塗布など）
・リシンガン、万能ガン
目地着色材
20kg
口径：4㎜
目地着色
0.15～0.4
1～2
24時間以上
圧力：390～590KPa
清水0～2kg・ウールローラー
墨出し
設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。
目地棒貼付 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

5

捨吹き工程

12

使用材料名と調合割合

セラグラニーSi W₃(A材)0.7～1.0
清水

6

下吹き

7

模様吹き

20kg

セラグラニーSi W₃(A材)清水
セラグラニーSi W₃(B材)清水
セラグラニーSi W₃(C材)清水
セラグラニーSi W₃(A材)清水

0～1.0kg
20kg

3.0～3.5・リシンガン、万能ガン
口径：5～6㎜
圧力：490～590KPa

13時間以上1追い吹き

0～1.0kg 0.35～0.5 ・タイルガン
1追い吹き
口径：6～10㎜
20kg
8 模様吹き
0.35～0.5 圧力：290～590KPa
1追い吹き
0～1.0kg
20kg
9 戻し吹き0.4～0.6
10～10分
0～1.0kg
10 離形紙取り 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。
11 押え(目地部) 主材表面の水分がなくなる頃に、2段目の目地部をｳｰﾙローラーでしっかり押さえます。
12 目地棒貼付 24時間以上乾燥後、目地棒を目地部に貼り付けます。
20kg
セラグラニーSi W₃(A材)13 下吹き3.0～3.5
1追い吹き
清水0～1.0kg
20kg
セラグラニーSi W₃(B材)
14 模様吹き0.35～0.5 ・タイルガン
1追い吹き
清水0～1.0kg
口径：6～10㎜20kg
セラグラニーSi W₃(C材)
15 模様吹き0.35～0.5 圧力：290～590KPa
1追い吹き
清水0～1.0kg
20kg
セラグラニーSi W₃(A材)
16 戻し吹き0.4～0.6
10～10分
清水0～1.0kg
17 離形紙取り 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。
主材表面の水分がなくなる頃に、凸部をウールローラーで軽く押さえます。
18 押え
19 目地棒除去 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。
※ 押えをしないで、吹放しで仕上げる事も可能です。ローラー押えの場合は、中毛ウールローラーで軽く押さえます。
※ 注意事項
捨吹きはﾘｼﾝｶﾞﾝ、万能ｶﾞﾝで均一に吹付け、下地を完全に隠蔽してください。下吹きはｾﾗｸﾞﾗﾆｰSi W3の基本となるた・め、均一に吹き付けるようにしてください。
玉吹きはB材、C材を用いて斑点ちらし吹きをしてください。ちらし吹きは3色吹きとなるようにA材に対して均一に斑のないよ・うに注意してください。
・ 戻し吹きはB色、C色の斑点ちらし吹きによって生じた斑にA色を吹き付けて修正してください。
斑点ちらし吹きはｶﾞﾝからの吐出量を一定にしたほうが仕上がりが良いのでA・B・C材の粘度は同一であることが理想です。
・清水加水の際にできるだけ粘度をあわせるようにしてください。
・ 薄め過ぎ、圧力の上げ過ぎ等は粗目の骨材がのらない原因となります。
・ 吹付けの区切りは目地に沿って、ﾃｰﾌﾟ養生し、1ﾌﾞﾛｯｸ毎に仕上てください。
・ 専用目地棒を利用して適当なﾌﾞﾛｯｸで吹付け仕上することも可能です。この場合は隣接する面は完全に養生してください。

2ﾍﾟｰｼﾞ

作成日
改定日

2022年10月1日

山本窯業化工株式会社
施工仕様書
用途
適用下地
施工不可部位｢セラグラニーSi W₃｣(双頭ガン仕様)
住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他の建築物（新築・改修）の内外壁面。
旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面、セメントモルタル面、プレキャストコンクリート部材、ＡＬＣパネル、その他各種板・ボード類等。
天端（笠木・手すり・セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

※ 本施工の前に必ず試験塗装を行い、希釈量（粘度）・塗付量（厚み）・色調等を確認し、標準見本が再現できるよう確認してください。
※ 表中の数値は標準状態および塗装面が平滑時の値です。施工時期・下地の形状・状態により、多少の差異を生じる事があります。間隔時間は気温23℃(湿度50%)の場合ですが、低温・高湿等で乾燥条件が悪い環境の場合は間隔時間を長めにとってください。

【シングル目地】 双頭ｶﾞﾝによる施工(厚み2.5～3.0㎜)

34

所要量
使用器具回数間隔時間（kg/㎡）
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
下地調整 ・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理および下地調整をしてください。
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材塗布など）
・リシンガン、万能ガン
目地着色材20kg
口径：4㎜目地着色
0.15～0.4
1～2
24時間以上
圧力：390～590KPa
清水0～2kg・ウールローラー
墨出し
設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。
目地棒貼付 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

5

捨吹き

工程

12

使用材料名と調合割合

セラグラニーSi W₃(A材)清水
セラグラニーSi W₃(A材)

620kg

模様吹き

8戻し吹き

13時間以上3.0～3.5・タイルガン
口径：6～10㎜
圧力：290～590KPa

1

追い吹き

0.7～1.0・双頭ガン
口径：8㎜
圧力290～590KPa

1

追い吹き

0.4～0.6・タイルガン
口径：6～10㎜
圧力：290～590KPa

10～10分20kg

清水0～1.0kg

セラグラニーSi W₃(B材)清水
セラグラニーSi W₃(C材)清水

20kg
0～1.0kg
20kg0～1.0kg

セラグラニーSi W₃(A材)20kg

清水・リシンガン、万能ガン
口径：5～6㎜
圧力：490～590KPa

0～1.0kg

下吹き

70.7～1.00～1.0kg

9 離形紙取り 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。
主材表面の水分がなくなる頃に、凸部をｳｰﾙローラーで軽く押さえます。
10 押え
11 目地棒除去 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。

1ﾍﾟｰｼﾞ

【江戸切目地】

双頭ガンによる施工 (厚み4.5～5.0㎜)

3
4

所要量
使用器具回数間隔時間（kg/㎡）
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
下地調整 ・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理および下地調整をしてください。
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材塗布など）
・リシンガン、万能ガン
目地着色材
20kg
口径：4㎜目地着色
0.15～0.4
1～2
24時間以上
圧力：390～590KPa
清水0～2kg・ウールローラー
墨出し
設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。
目地棒貼付 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

5

捨吹き

工程

12

使用材料名と調合割合

セラグラニーSi W₃(A材)清水
セラグラニーSi W₃(A材)

620kg

模様吹き

8戻し吹き

13時間以上3.0～3.5・タイルガン
口径：6～10㎜
圧力：290～590KPa

1

追い吹き

0.7～1.0・双頭ｶﾞﾝ
口径：8㎜
圧力290～590KPa

1

追い吹き

0.4～0.6・タイルガン
口径：6～10㎜
圧力：290～590KPa

10～10分20kg

清水0～1.0kg

セラグラニーSi W₃(B材)清水
セラグラニーSi W₃(C材)清水

20kg
0～1.0kg
20kg0～1.0kg

セラグラニーSi W₃(A材)20kg

清水・リシンガン、万能ガン
口径：5～6㎜
圧力：490～590KPa

0～1.0kg

下吹き

70.7～1.00～1.0kg

9 離形紙取り 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。
10 押え(目地部) 主材表面の水分がなくなる頃に、2段目の目地部をｳｰﾙローラーでしっかり押さえます。
11 目地棒貼付 24時間以上乾燥後、目地棒を貼り付けます。
セラグラニーSi W₃(A材)20kg

12 下吹き13 模様吹き清水

0～1.0kg

セラグラニーSi W₃(B材)清水
セラグラニーSi W₃(C材)清水

20kg
0～1.0kg
20kg
0～1.0kg

セラグラニーSi W₃(A材)20kg

14 戻し吹き清水

3.0～3.5・タイルガン
口径：6～10㎜
圧力：290～590KPa

1追い吹き

0.7～1.0・双頭ガン
口径：8㎜圧力290～590KPa

1追い吹き

0.4～0.6・タイルガン
口径：6～10㎜
圧力：290～590KPa

10～10分

0～1.0kg

15 離形紙取り 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。
主材表面の水分がなくなる頃に、凸部をｳｰﾙローラーで軽く押さえます。
16 押え
17 目地棒除去 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。
※ 押えをしないで、吹放しで仕上げる事も可能です。ローラー押えの場合は、中毛ｳｰﾙローラーで軽く押さえます。
※ 注意事項・ 捨吹きはﾘｼﾝｶﾞﾝ、万能ｶﾞﾝで均一に吹付け、下地を完全に隠蔽してください。下吹きはｾﾗｸﾞﾗﾆｰSi W3の基本となるため、均一に吹き付けるようにしてください。
・玉吹きは双頭ｶﾞﾝを使用し、B・C材による斑点ちらし吹きをしてください。B・C材は均一に斑のないように注意してください。
・戻し吹きはB・C材の斑点ちらし吹きによって生じた斑にA材を吹き付けることにより、3色仕上の効果を表現してください。

・ 斑点ちらし吹きはｶﾞﾝから吐出量を一定にしたほうが仕上がりが良いので、A・B・C材の粘度は、同一の粘度であることが理想です。清水加水の際にできるだけ粘度をあわせるようにしてください。
・ 薄め過ぎ、圧力の上げ過ぎ等は粗目の骨材がのらない原因となります。
・ 吹付けの区切りは目地に沿って、ﾃｰﾌﾟ養生し、1ﾌﾞﾛｯｸ毎に仕上てください。
・ 専用目地棒を利用して適当なﾌﾞﾛｯｸで吹付け仕上することも可能です。この場合は隣接する面は完全に養生してください。

2ﾍﾟｰｼﾞ

作成日
改定日

2022年10月1日

山本窯業化工株式会社
施工仕様書
用途
適用下地
施工不可部位｢セラグラニーSi W₃｣(3頭ガン仕様)
住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他の建築物（新築・改修）の内外壁面。
旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面、セメントモルタル面、プレキャストコンクリート部材、ＡＬＣパネル、その他各種板・ボード類等。
天端（笠木・手すり・セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けてください。

※ 本施工の前に必ず試験塗装を行い、希釈量（粘度）・塗付量（厚み）・色調等を確認し、標準見本が再現できるよう確認してください。
※ 表中の数値は標準状態および塗装面が平滑時の値です。施工時期・下地の形状・状態により、多少の差異を生じる事があります。間隔時間は気温23℃(湿度50%)の場合ですが、低温・高湿等で乾燥条件が悪い環境の場合は間隔時間を長めにとってください。
【シングル目地】

3頭ガンによる施工(厚み2.5～3.0㎜)

34

所要量
使用器具回数間隔時間（kg/㎡）
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
下地調整 ・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理および下地調整をしてください。
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材塗布など）
・リシンガン、万能ガン
目地着色材
20kg
口径：4㎜
目地着色
0.15～0.4
1～2
24時間以上
圧力：390～590KPa
清水0～2kg・ウールローラー
墨出し
設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。
目地棒貼付 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

5捨吹き

工程

12

使用材料名と調合割合

セラグラニーSi W₃(A材)0.7～1.0
清水

678
920kg
0～1.0kg・リシンガン、万能ガン
口径：5～6㎜
圧力：490～590KPa

20kg
・3頭ガン
0～1.0kg
口径：10㎜(A材)
20kg
模様吹き
4.5～5.5
口径： 7㎜(B材)
0～1.0kg
口径： 8㎜(C材)20kg
圧力：290～590KPa
0～1.0kg
離形紙取り 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。
押え
主材表面の水分がなくなる頃に、凸部をウールローラーで軽く押さえます。
目地棒除去 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。
セラグラニーSi W₃(A材)清水セラグラニーSi W₃(B材)清水
セラグラニーSi W₃(C材)清水

1ﾍﾟｰｼﾞ

1

3時間以上

10～10分

【江戸切目地】

3頭ガンによる施工 (厚み4.5～5.0㎜)

3
4

所要量
使用器具
回数
間隔時間
（kg/㎡）
・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。
下地調整 ・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理および下地調整をしてください。
（脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥）、補修、シーラーや下地調整塗材塗布など）
・リシンガン、万能ガン
目地着色材
20kg
口径：4㎜
目地着色
0.15～0.4
1～2
24時間以上
圧力：390～590KPa
清水
0～2kg
・ウールローラー
墨出し
設計や元請の指示に従い目地割りし、水盛、下げ振り、またはトランシットを使用して墨出しします。
目地棒貼付 目地棒を墨出しに沿って、正確に貼り付けます。

5捨吹き

工程12使用材料名と調合割合

セラグラニーSi W₃(A材)20kg
0.7～1.0

清水0～1.0kg

・リシンガン、万能ガン
口径：5～6㎜
圧力：490～590KPa

13時間以上20kg
・3頭ガン
0～1.0kg
口径：10㎜(A材)20kg
6 模様吹き4.0～4.5
口径： 7㎜(B材)
10～10分
0～1.0kg
口径： 8㎜(C材)20kg
圧力：290～590KPa
0～1.0kg
7 離形紙取り 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。
8 押え(目地部) 主材表面の水分がなくなる頃に、2段目の目地部をウールローラーでしっかり押さえます。
9 目地棒貼付 24時間以上乾燥後、目地棒を貼り付けます。
20kg
セラグラニーSi W₃(A材)・3頭ガン
清水0～1.0kg
口径：10㎜(A材)20kg
セラグラニーSi W₃(B材)
10 模様吹き5.0～5.5口径： 7㎜(B材)
10～10分清水
0～1.0kg
口径： 8㎜(C材)20kg
セラグラニーSi W₃(C材)
圧力：290～590KPa
清水
0～1.0kg
11 離形紙取り 主材表面が乾燥する前に目地棒上部の離形紙を取り除きます。
主材表面の水分がなくなる頃に、凸部をウールローラーで軽く押さえます。
12 押え
13 目地棒除去 24時間以上乾燥後、目地棒を取り除きます。
※ 押えをしないで、吹放しで仕上げる事も可能です。ローラー押えの場合は、中毛ウールローラーで軽く押さえます。
セラグラニーSi W₃(A材)清水
セラグラニーSi W₃(B材)清水
セラグラニーSi W₃(C材)清水※ 注意事項
捨吹きはﾘｼﾝｶﾞﾝ、万能ｶﾞﾝで均一に吹付け、下地を完全に隠蔽してください。捨吹きはｾﾗｸﾞﾗﾆｰSi W3の基本となるた・め、均一に吹き付けるようにしてください。
・ 模様吹き 3頭ｶﾞﾝを使用しA・B・C材による模様吹きをしてください。吹付けは、ｶﾞﾝの動きが塗装面に円を描くようにしてください。
・ 模様吹きは、仕上がり見本の模様になるよう圧力、吐出量の調整を必ず行ってください。B材の圧力はA材、C材より低め・ に調整してください。清水加水の際に、できるだけ粘度を合わせるようにしてください。
・ 単ｶﾞﾝ、双頭ｶﾞﾝ仕様とは若干仕上がりが異なります。
・ 薄め過ぎ、圧力の上げ過ぎ等は粗目の骨材がのらない原因となります。
・ 吹付けの区切りは目地に沿って、ﾃｰﾌﾟ養生し、1ﾌﾞﾛｯｸ毎に仕上てください。
・ 専用目地棒を利用して適当なﾌﾞﾛｯｸで吹付け仕上することも可能です。この場合は隣接する面は完全に養生してください。

2ﾍﾟｰｼﾞ